ЭТЮДЫ ПО КРИСТАЛЛОГЕНЕЗИСУ. 
21 
и узкими площадками {ПО}. Кромѣ того выпали мелкіе кристаллики КСЮ., въ количествѣ 
0,0477 гр. частью призматическаго, а частью обычеаго таблитчатаго габитуса (табл. I, 
рис. 3). 
Въ растворѣ осталось (приблизительно) на 1 гр. K 2 S0 4 22,1 гр. NaClO... 
На слѣдующій день выпали исключительно кристаллы NaC10 3 гетраэдрическаго габи- 
туса въ количества 1,8007 гр. Комбинаціонныя Формы {110} и {100} развиты весьма слабо. 
Въ растворѣ осталось на 1 гр. K 2 S0 4 15,2 гр. NaCl0 3 . 
Итакъ: 1) вліяніе K 2 S0 4 на кристаллическій габитусъ NaCI0 3 начинаетъ обнаружи- Итоги, 
ваться весьма рано: именно уже при отношеніи 52,6:1 (частичное отношеніе 86,1:1) 
появляются хорошо развитый грани {Пі}, хотя кубическій габитусъ кристалловъ еще 
сохраняется. 
2) При дальнѣйшемъ уменьшеніи отношенія между NaC10 3 и K 2 S0 4 происходить 
постепенное развитіе граней {Ш}, обусловливающее появленіе Формъ кубо-тетраэдри- 
ческихъ (при частичномъ отношеніи 1 : 77) и тетраэдрическихъ (при частичномъ отношеиіи 
1 : 60,0) съ хорошо развитыми гранями {100}. 
3) Число послѣднихъ постепенно возрастаетъ; наконецъ съ отношенія 1:22,1 
(частичное отношеніе 1 : 36,2) выдѣляются кристаллы только тетраэдрическаго габитуса, 
въ которыхъ постоянно присутствуютъ комбинаціонныя грани {100} и {ПО}. 
4) Начиная съ отношенія 1 : 36,6, что отвѣчаетъ частичному отношенію 1 : 60, когда 
появились кристаллы тетраэдрическаго и кубо-тетраэдрическаго, стали выдѣляться сверхъ 
того мелкіе кристаллики КСЮ 3 . Появленіе кристалликовъ КСЮ 3 указываетъ на об'разо- 
ваніе въ растворѣ Na 2 SO i . 
5) Дальнѣйгаій ходъ кристаллизаціи остается безъ существенныхъ измѣиеній до отно- 
шенія K 2 S0 4 къ NaC10 3 1 : 9 (частичное отношеиіе 1 : 14,74): выдѣляются кристаллы 
NaC10 g тетраэдрическаго габитуса съ комбинаціонными гранями {100} и {ПО}; граней 
{111} не наблюдалось. 
6) Послѣ достиженія отношенія K 2 S0 4 къ NaC10 3 1 : 9 изъ раствора выпадаютъ два 
новыхъ вещества: а) кристаллы, представляющіе комбинанію двухъ тетраэдровъ {111} и 
{111}, развитыхъ почти одинаково, вслѣдствіе чего они принимаютъ октаэдрическій габитусъ 
(см. рис. 2, табл. I); кристаллы эти принадлежатъ двойной соли или смѣси NaC10 3 и КС10 3 ; 
Ь) волокнистая масса, составъ которой близокъ къ ФормулѣК 2 8 0 4 .КаС10 3 (ЗК 2 80 4 .4МаС10 3 ). 
Сопоставляя результаты кристаллизаціи NaCIO, въ присутствіи K 2 S0 4 съ таковыми же 
въ присутствіи Na 2 S0 4 (водной, продажной), мы видимъ, что вліяніе K 2 S0 4 на кристалли- 
ческій габитусъ NaC10 3 въ общемъ подобно вліянію Na 2 S0 4 , однако, замѣчаются и нѣко- 
торыя индивидуальныя особенности. 
Сходство въ дѣйствіи K 2 S0 4 и Na 2 S0 4 проявляется въ слѣдующемъ: 
1) Присутствіемъ той и другой соли въ извѣстныхъ количествахъ обусловливается 
тетраэдрическій габитусъ кристалловъ NaC10 3 вмѣсто обычнаго кубическаго. 
2) Вліяніе это усиливается постепенно по мѣрѣ увеличенія количества названныхъ солей 
